ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛДОГЕНЕЗИОУ. 
9 
Кристаллизація хромовыхъ квасцовъ и мѣднаго купороса. 
Кристаллизація хромовыхъ квасцовъ. При опытахъ съ названными сейчасъ солями, про- 
изводившихся при такихъ же разнообразныхъ условіяхъ, какъ и съ каліевыми квасцами и 
хлорновато-натровой солью, въ противоположность этимъ послѣднимъ не приходилось на- 
блюдать сколько-нибудь замѣтнаго различія въ ростѣ разеыхъ частей кристалла. Верхшя 
и нижнія части кристалла имѣли одинъ и тотъ же характеръ. Хромовые квасцы пе разъ 
оставались въ растворѣ въ теченіе недѣли п болѣе; кристаллы достигали весьма зпачитель- 
ныхъ размѣровъ (до 3 см. въ ребрѣ), однако верхнія ихъ части не носили и слѣдовъ раство- 
ренія. Только изрѣдка можно было замѣтить намеки на оплавленіе верхней грани; но углы 
и ребра постоянно оставались острыми. То же самое приходится сказать и о появленіи 
комбинаціонныхъ Формъ: наблюдались, да и то рѣдко, признаки граней {100}. Внрочемъ 
отсутствіс комбинаціонныхъ Формъ у хромовыхъ квасцовъ вообще составляетъ постоянное 
явленіе и зависитъ, очевидно, отъ слишкомъ большой разницы въ скоростяхъ роста граней 
октаэдра сравнительно съ гранями другихъ кристаллически хъ Формъ; поэтому грани окта- 
эдра, перпендикулярный иаправленіямъ mmimum'a роста, вытѣсияютъ всѣ возможный 
другія. Во всякомъ случаѣ у хромовыхъ квасцовъ всѣ части кристалла развиваются одина- 
ково. Правда, въ зависимости отъ относительнаго положенія, па граияхъ появляется свое- 
образная скульптура, зависящая отъ характера копцентраціонныхъ токовъ и измѣиенія въ 
степени ихъ пересыщенія, но сколько-нибудь замѣтнаго растворенія ни разу не наблюдалось. 
Вліяніе примѣси каліевыхъ квасцовъ. Прибавка нѣкотораго количества каліевыхъ квас- 
цовъ къ раствору хромовыхъ не измѣняетъ характера раствора по отпошеиію его способ- 
ности разслаивапію, однако только до извѣстнаго предѣла. Если количество каліевыхъ 
квасцовъ пастолько велико, что растворъ дѣлается прозрачнымъ и въ толстомъ слоѣ жид- 
кости, то въ такихъ случая хъ разслаивапіе проявляется уже вполнѣ отчетливо. Два кри- 
сталла, представлявшихъ изоморфныя смѣси хромовыхъ и алюминіевыхъ квасцовъ въ 
различныхъ количествахъ, — одинъ съ большимъ содеря;аніемъ хрома, густо окрашенный 
въ красно-ФІолетовый цвѣтъ (въ толстыхъ слояхъ не прозраченъ) до 2,8 см. въ ребрѣ, а 
другой — съ меньшимъ содержаиіемъ хрома, ФІолетовый, совершепно прозрачный, неравно- 
мѣрно развитый, со сторонами октаэдра 2 — 3 см., были помѣщены въ соотвѣтствующіе 
растворы, такъ что верхнія ихъ грани находились на глубинѣ 2 см. Чрезъ пять дней спо- 
койнаго роста при t° 18 — 19° С. первый кристаллъ пе имвлъ иризнаковъ растворенія: всѣ 
ребра были одинаково остры. Единственное, при томъ иерѣзко выраженное, отлпчіе за- 
ключалось въ томъ, что па верхнихъ углахъ октаэдра были видны малеиькія площадки 
куба; на нижнихъ онѣ выражены были гораздо слабѣе и присутствовали не на всѣхъ 
углахъ октаэдра. 
Зап. Фпз.-Мат, Отд, 2 
